304 



C. Do elter, 



erachten, daß im krystallisierten Zustande außer bei hoher 

 Temperatur keine elektrolytische Leitfähigkeit auftritt. 



Nur bei sehr hohen Temperaturen in der Nähe des 

 Schmelzpunktes tritt im Festen Polarisation auf, aber der 

 Polarisationsstrom ist meist gering. 



Zur Untersuchung gelangten Augit, Diopside, Albit, Labra- 

 dorit. 



Augit. 



Die chemische Zusammensetzung dieses Augits ist die- 

 selbe, die in der ersten Mitteilung angegeben wurde, da das- 

 selbe Material angewandt wurde, nämlich das Vorkommen von 

 Monte Rossi. Es wurden vier Versuche ausgeführt, doch stets 

 mit demselben Pulver; bei Versuch I wurde mit losem, wenn 

 auch gepreßtem Pulver begonnen und dann das geschmolzene 

 Silikat langsam zur Erstarrung gebracht, damit es krystal- 

 linisch erstarre. Bei den weiteren Versuchen wurde die krystal- 

 line Masse wieder geschmolzen und ebenfalls langsam zur 

 Erstarrung gebracht. 



Der erste Versuch wurde mit Pulver ausgeführt; die 

 Zahlen haben wenig Interesse und führe ich sie daher nicht 

 an; es wurde dann möglichst langsam abgekühlt, um eine 

 krystallinische Masse zu erhalten, die dann neuerdings unter- 

 sucht wurde. Die Zahlen bei der Abkühlung sind folgende: 



Zeit 



Temperatur 



Widerstand 

 inß 



3h 45in 



4 



15 

 20 

 25 

 30 

 35 

 40 

 45 

 59 

 5 

 10 



1210 = 

 1200 

 1200 

 1185 

 1170 

 1150 

 1140 

 1130 

 1110 

 1070 

 1040 

 980 



400 



1159 



1164 



3878 



4818 



6579 



7928 



9526 



10173 



13202 



14390 



22051 



Schmelze erstarrt 



